まるっと解説2023年2月22日こんにちは、土木学士ちゃんさとです。コンクリートの打設方法って、時間とか気温とか覚えること多すぎて大変...コンクリート打設方法のポイントがかんたんに知りたい!こんなお悩みを解決します。コンクリート打設方法って時間とか気温とか基準が多くて覚えるのが大変ですよね。そこで今回は、コンクリート打設方法のまとめ記事をつくりました。資格もち某県庁の公務員土木職として7年間はたらきましたが、人間関係のストレスや組織体制が合わないと感じて退職しました。今はブログで土木施工管理技士や公務員のあれこれ、仕事などをメインにさまざまな情報を発信しています。それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。くじコンクリート打設方法☆時間&気温についてコンクリート運搬コンクリート打ち込みコンクリート練り始めから打ち終わるまでの時間と気温の関係コンクリートの許容うち重ね時間と気温の関係コンクリートの打ちあがり速度コンクリート締固めコンクリート打設で1ヵ所あたりの振動時間コンクリート打設で再振動をする場合コンクリート打設方法☆注意点についてコンクリート打ち込み時の注意点コンクリートは打ち込んだ型枠内で横移動させないコンクリートは連続して打ち込むブリーディング水は取り除くコンクリート打ち込みの注意点とは?温度や時間のポイントまとめコンクリート締固め時の注意点コンクリートの締固めは内部振動機を使うことを原則とする内部振動機は鉛直に挿入し、挿入間隔は、一般的に50cm以下とする内部振動機はコンクリート下層に10cm程度挿入するうすい壁などの内部振動機が使えない場所は、型枠振動機をつかう締固めの時間目安は、1ヵ所あたり5秒~15秒とする内部振動機を引き抜くときは、穴のあとが残らないようにゆっくりと引き抜く再振動するときは、コンクリートの締固めができる範囲でできるだけおそい時期にするコンクリート締固めの留意点とは?内部振動機や仕上げのポイントまとめコンクリート打設方法☆養生について寒中コンクリートや暑中コンクリートについて暑中コンクリート&寒中コンクリートの温度や対策、養生方法を解説!混和剤と混和材の違いとは?コンクリート混和材料の種類や効果まとめコンクリートのひびわれについてコンクリート打設方法まとめ時間&気温について注意点について養生について寒中コンクリートと暑中コンクリートについてコンクリートひびわれについてコンクリート打設方法☆時間&気温についてコンクリート運搬コンクリートを練り混ぜてから、運搬車が荷おろし時点に到着するまでの時間は1.5時間以内(90分)を標準とします。運搬のとき、コンクリートの圧送は連続して行うことが原則です。やむを得ず中断する場合は、中断時間を1時間以内(60分)とし、暑中コンクリートや流動化コンクリートの場合は、中断時間をさらに短くしてください。外気温が25°Cを超えるとき、1.5時間以内(90分)外気温が25°C以下のとき、2時間以内(120分)コンクリートの許容うち重ね時間と気温の関係コンクリートの許容うち重ね時間とは、コンクリートを層状に打ち重ねるときに、下層のコンクリート打ち込みが終わってから上層のコンクリートを打ち込み始めるまでの時間です。外気温が25°Cを超えるとき、2.0時間以内(120分)外気温が25°C以下のとき、2.5時間以内(150分)練り始めから打ち終わるまでの時間と、許容うち重ね時間はごっちゃにならないように気をつけてください!コンクリートの打ちあがり速度コンクリートの打ちあがり速度とは、コンクリート打ち込み始めて終わるまでの速さ(時間)のことです。一般的なコンクリートの打ちあがり速度は、30分につき、コンクリート高さ1m~1.5mくらいを標準としています。コンクリート締固めコンクリート打設で1ヵ所あたりの振動時間コンクリートを内部振動機(棒状バイブレータ)などで締め固めるときには、1ヵ所あたり5秒~10秒かけて締め固めてください。コンクリート打設で再振動をする場合コンクリートを適切に再振動すると、コンクリート中の空げき(すきま)が少なくなり、強度や鉄筋との付着強度、ひびわれの防止などに効果があります。コンクリートの再振動は、締固めが可能な範囲でできるだけおそい時期がよいとされています。時間としては、コンクリートの許容うち重ね時間を参考にして2.5時間後(150分)くらいが目安です。コンクリート打設方法☆注意点についてコンクリート打ち込み時の注意点コンクリートは打ち込んだ型枠内で横移動させないこと計画した打継目以外は、打ち込み完了までコンクリートを連続して打ち込むことブリーディング水が表面に集まった場合は、取り除いてから打ち込むことコンクリートは打ち込んだ型枠内で横移動させないコンクリートを横移動させると、材料分離を起こす可能性があります。材料分離を起こすとコンクリートの性能や強度が下がってしまいます。したがって、コンクリートは型枠内で横移動させてはいけません。横移動、だめぜったい!コンクリートは連続して打ち込む不要な打継目をへらすために、コンクリートは連続して打ち込みましょう。打継目(うちつぎめ)とは打継ぎをおこなった境目のこと。不要な打継目は構造物の弱点になりやすいため、打継目をできる限り少なくすることが大切です。ブリーディング水は取り除くブリーディングとは、固まらないコンクリートやモルタルの材料分離によって、練り混ぜ水の一部が表面にでてくる現象のことです。過度なブリーディングが生じると、セメントや骨材が沈降してコンクリートの性能や強度が低下します。コンクリートを打ち込むときは、ブリーディング水をしっかり取り除くようにしましょう。コンクリートの打ち込みについてさらにくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。(↓以下リンク)関連記事コンクリート打ち込みの注意点とは?温度や時間のポイントまとめ続きを見るコンクリート締固め時の注意点コンクリートの締固めは内部振動機を使うことを原則とする内部振動機は鉛直に挿入し、挿入間隔は一般的に50cm以下とする内部振動機はコンクリート下層に10cm程度挿入するうすい壁などの内部振動機が使えない場所は、型枠振動機をつかう締固めの時間目安は、1ヵ所あたり5秒~15秒とする内部振動機を引き抜くときは、穴のあとが残らないようにゆっくりと引き抜く再振動するときは、コンクリートの締固めができる範囲でできるだけおそい時期にするコンクリートの締固めは内部振動機を使うことを原則とする内部振動機とは、コンクリートが固まる前の状態でつかう棒状の振動機のことです。棒状バイブレータともよばれ、生コンの中に入れて使います。内部振動機は鉛直に挿入し、挿入間隔は、一般的に50cm以下とする(※内部振動機イメージ図)内部振動機をコンクリートに挿入するときは、まっすぐ(鉛直)になるようにしてください。内部振動機を使う間隔は、50cm以下になるように挿入しましょう。内部振動機はコンクリート下層に10cm程度挿入する(※内部振動機イメージ図)2層以上のコンクリートを締固める場合は、内部振動機がコンクリート下層に10cmくらい挿入するようにしてください。内部振動機が下層に入っていないと、振動がうまく伝わらずコンクリートの締固めができません。うすい壁などの内部振動機が使えない場所は、型枠振動機をつかうコンクリートの締固めにおいて、うすい壁などの場所には内部振動機が使えない場合があります。そんなときは、型枠振動機を使って外から振動を与えて締固めます。(※型枠振動機イメージ図)締固めの時間目安は、1ヵ所あたり5秒~15秒とするコンクリート締固めの時間目安は1ヵ所あたり5秒~15秒です。)でも記載されている基準ですので覚えておきましょう。内部振動機を引き抜くときは、穴のあとが残らないようにゆっくりと引き抜く内部振動機をすばやく引き抜いてしまうと、コンクリートに穴が残ってしまい、コンクリート内部の骨材が均等になりません。内部振動機を引き抜くときは、コンクリートの様子をみながらゆっくり引き抜くようにしてください。再振動するときは、コンクリートの締固めができる範囲でできるだけおそい時期にするコンクリートが材料分離したりひび割れしたりしたときは、コンクリートを再振動させて締固めなければなりません。再振動するときには、コンクリートの締固めができる範囲でできるだけおそい時期にしてください。(150分後くらいが目安)コンクリートの締固めの注意点についてさらにくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。養生期間と気温の関係はセットで覚えておきましょう。温度制御養生(工場製品など)工場製品の養生では、練り混ぜたあとに2~3時間以上経過してから蒸気養生をおこなってください。暑中コンクリート&寒中コンクリートの温度や対策、養生方法を解説!続きを見る打ち込み寒中コンクリートはコンクリート温度を5~20°Cに保ちます。暑中コンクリートのコンクリート温度上限は35°C以下とします。寒中コンクリートの養生は、初期凍害を防止するためにコンクリート温度を5°C以上、さらに2日間は0°C以上に保ってください。暑中コンクリートの場合、気温が高く湿度が低いためひびわれを起こす可能性が高いです。そんなときは散水、覆い(おおい)などをして、直射日光やかぜを防いでください。混和材の違いとは?コンクリート混和材料の種類や効果まとめ続きを見るコンクリートのひびわれについてコンクリートの主なひび割れパターンはこちらです。沈みひび割れ乾燥収縮ひび割れ水和熱によるひび割れアルカリシリカ反応によるひび割れとくに沈みひび割れなどはコンクリート打設後すぐに確認できます。🙂ひびわれの原因と対策は以下の表にまとめましたので参考にしてください。コンクリートひびわれについてさらにくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。コンクリートひび割れの種類と分類★一覧表でかんたんチェック!コンクリート補修工法の分類!種類&劣化機構別かんたん解説コンクリートひび割れの補修方法(工法)の分類かんたん確認ひび割れを自分で直す?!自己治癒コンクリートかんたん図解解説コンクリートひび割れをパターン別に解説!原因と対策まとめコンクリート打設方法まとめ時間&気温について運搬コンクリートの練り混ぜてから、運搬車が荷おろし時点に到着するまでの時間は1.5時間(90分)以内とし、圧送をやむを得ず中断するときは1時間以内とする。打ち込み練り始めから打ち終わりまで:外気温が25°Cを超えるときは1.5時間以内(90分)、外気温が25°C以下なら2.0時間以内(120分)とする。許容うち重ね時間:外気温が25°Cを超えるとき、2.0時間以内(120分)、外気温が25°C以下のとき、2.5時間以内(150分)とする。打ちあがり速度:コンクリートの打ちあがり速度は、30分につき、コンクリート高さ1m~1.5mくらいを標準とする。締固めコンクリートを内部振動機(棒状バイブレータ)などで締め固めるときには、1ヵ所あたり5秒~10秒かけて締め固める。温度制御養生(工場製品など)工場製品の養生では練り混ぜたあとに、2~3時間以上経過してから蒸気養生を行う。日平均気温が4°C以下の場合、寒中コンクリートとして取りあつかうこと日平均気温が25°Cを超える場合、暑中コンクリートとして取りあつかうこと打ち込み寒中コンクリートはコンクリート温度を5~20°Cに保つ。暑中コンクリートはコンクリート温度の上限は35°C以下とする。寒中コンクリートの養生は、初期凍害を防止するためにコンクリート温度を5°C以上、さらに2日間は0°C以上に保つ暑中コンクリートは、気温が高く湿度が低いとひびわれを起こす可能性があるため、散水、覆い(おおい)などをして、直射日光やかぜを防ぐ。)などを適切に使い、コンクリートの性能を確保するコンクリートひびわれについてコンクリートの主なひび割れパターンは、1沈みひび割れ2乾燥収縮ひび割れ3水和熱ひび割れ4アルカリシリカひび割れなどがある今回は以上です。参考になればうれしいです。コンクリート分野は以下の動画でまとまっています。該当する方はぜひご覧ください。ありがとうございました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。mitigation(ミティゲーション)の意味★環境への影響緩和mitigation(ミティゲーション)は直訳すると「緩和」ですが、環境工学や生態系などの分野で使用される専門用語でもあります。勉強時間までサクッと解説しています。種類と特徴★水道事務所で働いていた元公務員がていねい解説こんにちは、元(土木)公務員のちゃんさとです。水道事務所で勤務経験のある私が、水道管の種類や特徴について解説していきます。測量士とは、道路や家などの高さや位置を正確に測るお仕事です。測量関連の資格は国家資格で測量士と測量士補の2つがあり、測量士は測量士補の上位資格になります。シルト・砂質土の判断基準(違い)かんたんチェック!【土】といえど様々な形や大きさによって種類はさまざまです。違いや判断基準について解説していきます。4などの資格を取得しています。勉強方法や公務員のあれこれ、仕事の心得などをメインに情報発信をしています。